140 



Legienmgen 



eine Bestatigung der allgemeinen Regel iiber 

 die Kombination von hocnund nietlrig schmel- 

 zenden Met alien zu entnehmen: danach neigt 

 das hochschmelzende Met all zur Misch- 

 kristallbildung, wahrend sich das niedrig- 

 schmelzende rein ausscheidet. Durch die 

 Ausscheidung einer reinen Komponente wird 

 ein Eutektikum bedingt, im System Kupfer- 

 Zinn liegt es ganz auf der Zinnseite bei 98% 

 Zinn. Auf der Zinnseite treten drei feste 

 Losungen und die Verbindungen Cu s Sn und 

 CuSn (Bestandteil H) auf, welche zu Um- 

 wandlungspunkten (s. Abschnitt 5 Fig. 11 

 und 9) AnlaB geben. Interessante Erschei- 



1100 



708^ 



dunkle Rotglut schmiedbar geworden sind, 

 durch das Abschrecken in kaltem Wasser 

 eine groBere Geschmeidigkeit erhalten, so 

 daB sie bearbeitet und geformt werden 

 konnen. Die fertigen Stucke erhalten durch 

 Anlassen und langsames Abkiihlen ihre 

 frilhere Harte wieder. 



Tabelle 8. 



solidvs 



1 1 quid us 



-< Z32' 



JO W 50 60 

 Kupfer -Zinn 



Fig. 37. 



nungen zeigen die Bronzen, aus denen sich 

 nach ihrer Zusammensetzung die festen 

 Losungen j3 und y ausscheiden. Das Kon- 

 zentrationsgebiet dieser Losungen vermin- 

 dert sich mit sinkender Temperatur. Bei 

 langsamer Abkiihlung sind dieselben unter- 

 halb 500 vb'llig in die Losung a und den neuen 

 Bestandteil d zerfallen. Durch rasche Ab- 

 kiihlung kann der urspriingliche Zustand 

 fixiert werden. Hieraus ergibt sich, daB ge- 

 wisse Bronzen ebenso wie Stahle von be- 

 stimmter Zusammensetzung ,,angelassen" 

 und ,,abgeschreckt" werden konnen, jedoch 

 ist der Erfolg ein entgegengesetzter (Tabelle). 

 Wahrend die Stahle durch diese Benandlung 

 gehiirtet werden, wird bei den Bronzen mit 

 liber 10% Zinn, die durch Erhitzen auf 



Die nietallographische 

 Begriindung dieses Ver- 

 haltens ist in dem Aus- 

 bleiben oder Auf treten 

 des hart en und briichigen 

 Gefiigebildners 6 zu 

 sehen. Der EinfluB von 

 d tritt auch in dem Dia- 

 gramm (Fig. 38) deutlich 

 hervor, das den Gang der 

 Harte, der Dehnbarkeit 

 und der ZerreiBfestigkeit 

 in Abhangigkeit von dem 

 Zinngehalt und den Ge- 

 fugebestandteilen dar- 

 stellt: mit dem Auf- 

 treten von d erreicht 

 die Harte ein Maximum, 

 Dehnbarkeit und Zer- 

 reiBfestigkeit nahern sich 

 dem Wert Null. Hier- 

 durch erklart sich auch, 

 daB die gewerblich ver- 

 wendeten Bronzen nie 

 mehr als 30% Zinn ent- 

 halten. bei hb'herem Ge- 

 halt werden dieselben 

 sprod und briichig. 



Das Diagramm (Fig. 

 39) zeigt die Anwendung 

 der verschiedenen Me- 

 thoden zur Ermittelung 

 der Gefiigebestandteile. die Uebereinstim- 

 mung in der Feststellung der Verbindung 

 Cu 3 Sn ist auffallend. Die Kurve der elek- 

 trischen Leitfahigkeit mit dem steilen Abfall 

 auf der Kupferseite ergibt das Vorhandensein 

 von festen Losungen. 



Je nach ihrer Bestimmung enthalten die 

 Bronzen mehr oder weniger Zinn. Weniger 

 als 10% enthalten die Bronzen fur Munzen 

 und Medaillen und die Kunstbronzen, mehr die 

 Bronzen fiir Maschinenteile und die Lager- 

 metalle, am meisten die Glockenbronzen. 

 Den Kunstbronzen wird in der Regel Zink 

 zugesetzt, wo durch die GieBbarkeit ver- 

 bessert und der Preis vermindert wird. 



Von anderen Ziisiitzen sind noch - - neben 

 den sauerstoffbindenden Phosphor, Mangan, 



80 30 100%>Z/nn 



